主な内容
はじめに『重要構造物の劣化とメンテナンス』

１．コンクリートの主な変状〜 コンクリート構造物について 〜

２．劣化原因に応じたコンクリートの補修
３．亜硝酸リチウムを用いた補修技術

平成27年1月20日

おわりに一般社団法人コンクリートメンテナンス協会
技術委員長

江良和徳
1

2

急増するコンクリート構造物の劣化
・高度経済成長期に大量に建設された社会資本ストックが、まもなく50年を迎える
・その当時は、塩害やASRに対する知見が十分でなかった
著しく劣化したコンクリート構造物の急増

はじめに

3

個々の状況に応じて最適な補修技術・補修材料を選定することが重要

4

変状の種類
【初期欠陥】
施工時に発生した変状（乾燥収縮、ジャンカ，コールドジョイント，砂すじ，etc.）

１．コンクリートの主な変状【損傷】
地震や衝突などによるひび割れや剥離など，短時間のうちに発生し，時間経過によって進行しないもの【劣化】
時間の経過に伴って進行するもの（中性化，塩害，凍害，化学的侵食，ASR，疲労，etc.）

561例えば、『ひび割れ』【初期欠陥】

初期欠陥 （乾燥収縮）

乾燥収縮

損傷 （車両衝突）

劣化 （ASR）

87【初期欠陥】 不適切な打継処理によるｺｰﾙﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ

【初期欠陥】

かぶり不足による鉄筋腐食

9【初期欠陥】

不十分な締固めによる豆板

10

【損傷】

11

車両衝突による衝撃

122

【損傷】

地震による損傷【劣化】

技術資料P.4

塩害

床版下面の錆汁
・沿岸部にある海洋構造物
・飛来塩分による塩害

コンクリートのはく離・はく落
・河口付近にある道路橋
・飛来塩分による塩害
・一部，コンクリートがはく離して鉄筋が露出している

13

14

技術資料P.4

技術資料P.3

塩害の劣化原因と進行
原因

・種々の原因で塩分がコンクリート中に浸入・浸入した塩分は，塩化物イオンとしてコンクリート表面からコンクリート内部へ浸透・塩化物イオンが鉄筋位置に到達
主桁下面の鉄筋腐食

補修箇所の再劣化

・平野部にあるPC上部工
・凍結防止剤による塩害
・鉄筋だけでなく，PC鋼材も腐食しており，一部には破断も認められた・耐久性能のみならず，耐荷性能までも著しく低下している

・過去に鋼板接着＋表面被覆による補修、補強がなされている・鉄筋腐食が再び進行し，鉄筋位置にてコンクリートがはく離している

劣化進行

・鉄筋位置の塩化物イオン量が一定量を超えると，鉄筋の不動態皮膜が破壊され，鉄筋腐食が生じる
・鉄筋が腐食するとコンクリートにひび割れ，はく離が生じる

1516【鉄筋の腐食】
塩分の侵入・沿岸地域における飛来塩分の浸透（外来塩分）
・山間部積雪地帯における凍結防止剤の散布（外来塩分）・洗浄不十分な海砂の使用（内在塩分）

腐食発生限界塩化物イオン濃度

・鋼材位置におけるコンクリート中の塩化物イオン濃度が2.0kg/m3 を超えると，鉄筋の腐食がはじまる●アノード反応 ： 電子2個を鉄筋中に残し、鉄がイオンとなって溶出する反応●カソード反応 ： アノード反応によって生じる電子を消費する反応

留意点
・塩害において、『塩化物イオン』は鉄筋腐食のトリガー。
・鉄筋腐食が開始した時点で、劣化を進行させる因子は『塩化物イオン』 ⇒ 『水と酸素』 にかわる。

この2種類の反応が同時に起こるのが鉄筋腐食反応
17183

【劣化】

技術資料P.16中性化

技術資料P.15

中性化の劣化原因と進行
原因

・大気中の二酸化炭素がコンクリート中（pH=12以上）に浸入
・コンクリート中の水酸化カルシウムが二酸化炭素と反応して炭酸カルシウムを生成
・その結果，コンクリート中のpHが低下（pH=11以下）する

壁高欄のコンクリートはく落

劣化進行

張出し床版下面の鉄筋露出・中性化は一般的にコンクリート表面から進行する・道路橋壁高欄
・自動車の排気ガスによるCO2供給
・はく離箇所以外の鉄筋も腐食

・RC上部工の張出し床版下面
・もともと鉄筋かぶりが不足
・早期に中性化領域が鉄筋位置に到達・中性化が鉄筋付近まで到達すると，鋼材の不動態皮膜が破壊され，鉄筋が腐食する
・鋼材が腐食するとコンクリートにひび割れ，はく離が生じる
1920

【劣化】

アルカリシリカ反応（ASR）

技術資料P.27

中性化の反応Ca(OH)2CO2＋(水酸化カルシウム)（二酸化炭素）®

CaCO3 ＋H2 O（炭酸カルシウム）（水）

中性化の影響範囲
中性化残りが10mmよりも小さくなったら、その鉄筋は腐食環境にある（塩化物イオンの影響がある構造物では15mmとされる）擁壁のASR劣化
・亀甲状のひび割れ

留意点
・中性化において、『中性化領域』は鉄筋腐食のトリガー。
・鉄筋腐食が開始した時点で、劣化を進行させる因子は『二酸化炭素』 ⇒ 『水と酸素』 にかわる。

橋台のASR劣化
・亀甲状のひび割れ
・表面からは雨水，背面から地下水
伸縮継手からは橋面水が供給
・橋台の両端部（雨がかり）の進行が著しい場合がある

21

22

ASRの劣化原因と進行
原

技術資料P.26

因・コンクリート中は高アルカリ環境である・コンクリート構造物は，雨水や地下水などにより水分を供給されやすい
・コンクリートの粗骨材として，アルカリ，水と反応して膨張する性質の反応性骨材が使用されることがある
橋脚のASR劣化
・亀甲状のひび割れ・白色ゲル析出
・表面からは雨水，伸縮継手からは橋面水が供給

劣化進行

ASRによる鉄筋破断・コンクリート中の反応性骨材が，アルカリ分と反応してアルカリシリカゲルを生成

・曲げ加工部の加工硬化による脆化
・ひずみ時効による脆化の進行・水素脆化による割れ・ASR膨張による鉄筋の曲げ戻し力

・アルカリシリカゲルが水分を吸収して膨張することにより，コンクリートにひび割れが生じる
23244

技術資料P.26

ASR劣化の進行過程
第1ステージ『アルカリシリカゲルの生成』

水Na＋ ， K＋Na＋ ，K＋

概念図

第2ステージ『アルカリシリカゲルの膨張』

Si

Na＋ ，K＋

反応式→(アルカリ)水水

Na＋ ， K＋
アルカリシリカゲル

nSiO2 ＋ 2NaOH

２．劣化原因に応じたコンクリートの補修

反応性骨材

反応性骨材
Si

(シリカ鉱物)水

アルカリシリカゲル

Na2O ・nSiO2 ＋mH2O(アルカリシリカゲル)

Na2O・nSiO2 ＋ H2O(アルカリシリカゲル)→(水)Na2O・nSiO2・mH2O（吸水膨張！）
25

２．１ 塩害の補修

技術資料P.6

26

技術資料P.7①劣化因子の遮断【表面被覆工法】【塩害】補修工法の種類と要求性能

・コンクリート表面を有機系，無機系の材料にて被覆することにより，コンクリート表面からの劣化因子（塩化物イオン，水，酸素）の侵入を防ぐ①劣化因子の遮断（コンクリート中への塩化物イオン，水，酸素の侵入を低減）【表面被覆工法】【表面含浸工法】【ひび割れ注入工法】

・仕様，グレードなど，被覆材の種類が豊富②劣化因子の除去（既にコンクリート中に侵入した塩化物イオンを除去）【全断面修復工法】【脱塩工法】・ハケ，コテ，ローラーにより塗布する③鉄筋腐食の抑制（既に腐食が開始している鉄筋の腐食進行を抑制）【電気防食工法】【亜硝酸リチウムによる鉄筋防錆】
27

技術資料P.7①劣化因子の遮断

28

技術資料P.8①劣化因子の遮断【表面含浸工法】【ひび割れ注入工法】
・ひび割れを通じた劣化因子（塩化物イオン，水分，酸素）の侵入を遮断する・セメント系，ポリマーセメント系，樹脂系などさまざまな種類がある
・適用可能なひび割れ幅
0.2mm〜30.0mm
自動低圧注入器による注入状況

・ハケ，ローラーにより塗布含浸する
・含浸深さは数mm〜数十mmで，使用材料によって異なる※ひび割れ注入工とひび割れ充填工

・撥水効果付与： シラン系など
・ぜい弱部の強化 ： けい酸塩系など
29

・ひび割れ幅が大きいものには経済性の理由によりひび割れ充填工法（Ｕカット）を適用する場合もある
・しかし、鉄筋腐食抑制の観点からはひび割れ充填工法よりもひび割れ注入工法の方が抑制効果が高いと考えられる
・劣化要因に応じた工法選定を行うことが重要

30

5

技術資料P.9②劣化因子の除去【部分断面修復】【全断面修復】・鉄筋腐食によるコンクリートの浮き，はく離，鉄筋露出が発生

・鉄筋位置での塩化物イオン濃度が腐食発生限界を超えている・それらの変状箇所を部分的にはつり取り，断面修復材にて埋め戻す

・かぶり範囲のコンクリートを全てはつり取り，断面修復材にて埋め戻す

・はつりとった範囲からは塩化物イオンが除去されている（限定的）・「劣化因子の除去」という要求性能を満たすための断面修復工法はこの全断面修復工法を指す

・境界面付近にマクロセル腐食を生じる可能性もある【脱塩工法】

通電期間：約8週間
電流密度：1A/m2

31

技術資料P.11③鉄筋腐食の抑制

技術資料P.10②劣化因子の除去

・コンクリート表面に電解質を介して外部電極を設置する
・コンクリート中の鋼材を陰極として直流電流を流す
・コンクリート中の塩化物イオンを陽極側へ電気泳動させて取り除く

技術資料P.11③鉄筋腐食の抑制【電気防食工法 − 外部電源方式】

32【電気防食工法 − 流電陽極方式】

通電期間：供用期間中
電流密度：1〜3 mA/m2

・コンクリート表面に陽極材を設置する
・コンクリート中の鋼材を陰極として直流電流（防食電流）を流す
・この防食電流が流れている期間は鋼材の腐食が進行しない

33

技術資料P.12③鉄筋腐食の抑制

・外部電源不要・犠牲陽極材と鉄筋の金属的性質の違いにより防食電流が自然に流れる・犠牲陽極材の寿命は15〜20年とされている・断面修復部のマクロセル腐食抑制としての適用も多い

技術資料P.17

２．２ 中性化の補修【亜硝酸リチウムによる鉄筋防錆】

34【中性化】 補修工法の種類と要求性能・亜硝酸リチウムには鉄筋腐食抑制効果がある①劣化因子の遮断（外部からの二酸化炭素、水、酸素の侵入を低減）【表面被覆工法】【表面含浸工法】【ひび割れ注入工法】【使用方法】・ひび割れ注入材と併用する
・表面被覆材に混入する・断面修復材に混入する・内部圧入する②中性化領域の回復（既に中性化したコンクリートのアルカリ性を回復）【断面修復工法】【再アルカリ化工法】

・各補修工法の本来の目的（劣化因子の遮断，除去）に加え，亜硝酸リチウムによる鉄筋防錆効果を付与することができる③鉄筋腐食の抑制（既に腐食が進行している鉄筋を防錆）【電気防食工法】※【鉄筋防錆材（亜硝酸リチウム）の活用】

・詳細は後半にて！

35※劣化進行が早い場合に適用される

36

6

技術資料P.21②中性化領域の回復

技術資料P.30

２．２ ASRの補修【再アルカリ化工法】【ASR】補修工法の種類と要求性能①劣化因子の遮断（外部からの水分の浸入を低減）【表面被覆工法】【表面含浸工法】【ひび割れ注入工法】②ゲルの非膨張化（アルカリシリカゲルの膨張性を消失、低減）【内部圧入工法】

通電期間：約1〜2週間
電流密度：1A/m2

・コンクリート表面にアルカリ性溶液を介して外部電極（陽極材）を設置する
・コンクリート中の鋼材を陰極として直流電流を流す
・アルカリイオンを陰極側へ電気泳動させてアルカリ性を回復させる③コンクリートの膨張拘束（外部拘束によりASR膨張を物理的に抑制）【部材接着工法・巻立て工法】
37

技術資料P.31①劣化因子の遮断【表面含浸工法】

表面被覆工（有機系）
表面含浸工（シラン系）

・コンクリート表面を有機系，無機系の材料にて被覆することにより，コンクリート表面からの劣化因子（水分）の浸入を防ぐ
・水分を遮断することにより，アルカリシリカゲルの吸水膨張を抑制する
・ASR対策としての実績は最も豊富
・膨張に追随させるため，伸び能力の高い柔軟型の有機系被覆材を使用することも・無機系被覆材＋亜硝酸リチウムの組合せも可能
39

技術資料P.32①劣化因子の遮断

・コンクリート表面にシランなどの撥水系表面含浸材を塗布することにより，表面から内部へ含浸させ，コンクリート表層部に撥水層を形成する・外部からの水分を遮断する一方で，内部からの水分逸散は阻害しない
・ASR対策としての実績が増えている
・劣化進行が比較的軽微な段階で適用すると効果が高い
・以後のモニタリングも容易②ゲルの非膨張化【ひび割れ注入工法】

自動低圧注入器（スプリング圧タイプ）

技術資料P.31①劣化因子の遮断【表面被覆工】

表面被覆工（無機系）

38

40

技術資料P.33【内部圧入工法】

亜硝酸リチウム内部圧入工施工状況

自動低圧注入器（ゴム圧タイプ）

・ひび割れを通じた劣化因子（水分）の侵入を遮断する・セメント系，ポリマーセメント系，樹脂系などさまざまな種類がある
・膨張に追随させるため，伸び能力の高い樹脂系注入材を選定することも・セメント系注入材＋亜硝酸リチウムの組合せが可能

41

・コンクリート内部に亜硝酸リチウムを加圧注入し，アルカリシリカゲルにリチウムイオンを供給する・リチウムイオンがアルカリシリカゲルを非膨張化するため，以後のASR膨張は抑制される
・詳細は後半にて！

427

技術資料P.37

３．１ 亜硝酸リチウムとは

３． 亜硝酸リチウムを用いた補修技術

亜硝酸リチウム40％水溶液

43

技術資料P.37

亜硝酸リチウム

44

亜硝酸イオンによる鉄筋腐食抑制 ⇒ 不動態被膜再生【Lithium Nitrite ； LiNO2】・リチウム系化合物のコンクリート補修材料
・原材料は「ナフサ」，「リシア輝石」
・外観は青色または黄色の透明水溶液
・濃度は40％（限界濃度）

・塩害，中性化はいずれも不動態被膜の破壊による鉄筋腐食の問題⇒ 塩害，中性化対策とは，共に鉄筋腐食を抑制すること・亜硝酸イオン（NO2-）の防錆効果に関する研究は1960年代から多数報告
不動態被膜が破壊され，鉄筋が腐食している状態

亜硝酸イオン

リチウムイオン

NO2−

Li+

不動態被膜の再生により鉄筋腐食を抑制する

アルカリシリカゲルを非膨張化する『塩害・中性化対策』『ASR対策』

鉄筋周囲に亜硝酸イオン（NO2-）が供給されると・・・

45

リチウムイオンによるASR抑制効果 ⇒ ゲル非膨張化

亜硝酸イオン（ NO2- ）が不動態被膜を再生する

46

亜硝酸イオン（NO2-）による不動態被膜再生メカニズム

３．２ 塩害・中性化の補修

技術資料P.41

・ASRは反応性骨材周囲に生成したアルカリシリカゲルの吸水膨張⇒ ASR対策とは，ゲルの吸水膨張を抑制すること・リチウムイオン（Li＋）のASR膨張抑制に関する研究は1950年代から多数報告
第2ステージ『アルカリシリカゲルの膨張』
水

水

概念図

水

水

Si

水

アルカリシリカゲル

Na2O・ nSiO2 ＋(アルカリシリカゲル)

→

Li

反応性骨材

反応性骨材

水

反応式

リチウムによるゲルの非膨張化

mH2O
(水)

Na2O ・nSiO2・ mH2O
（吸水膨張！）

Si

水

Li

水

非膨張化されたゲルNa2O・ nSiO2
Naと Liとのイオン交換

亜硝酸リチウム含有ペースト

亜硝酸リチウム含有モルタル

Li2O ・ nSiO2リチウムイオン（Li＋）によるアルカリシリカゲルの非膨張化

47488【ひび割れ注入工法】 ・・・ リハビリシリンダー工法【塩害補修工法の種類と要求性能】

技術資料P.46（NETIS：CG-110017-A）『ひび割れ注入材による劣化因子の遮断』
プラスアルファとして『亜硝酸イオンによる鉄筋腐食の抑制』を付与①劣化因子の遮断 （塩化物イオン、二酸化炭素、水、酸素）【表面被覆工法】【表面含浸工法】【ひび割れ注入工法】②劣化因子の除去【断面修復工法】【脱塩工法】③鉄筋腐食の抑制【電気防食工法】【亜硝酸リチウム内部圧入】①自動低圧注入器をひび割れに沿って設置する②亜硝酸リチウム水溶液を先行注入する ⇒ 鉄筋防錆
③超微粒子セメント系注入材を本注入 ⇒ ひび割れ閉塞、劣化因子遮断【亜硝酸リチウムの活用】
49【表面被覆工法】

技術資料P.4550【表面含浸工法】『表面被覆材による劣化因子の遮断』
プラスアルファとして『亜硝酸イオンによる鉄筋腐食の抑制』を付与『表面含浸材による劣化因子の遮断』
プラスアルファとして『亜硝酸イオンによる鉄筋腐食の抑制』を付与①コンクリート表面を下地処理する②亜硝酸リチウム水溶液を塗布し，内部へ含浸させる ⇒ 鉄筋防錆③亜硝酸リチウムを含有したポリマーセメントモルタル系表面被覆材にてコンクリート表面をコーティングする ⇒ 鉄筋防錆、劣化因子の遮断④被覆層の保護のために，上塗りを行う
コンクリート表面から鉄筋に向けて亜硝酸イオンを浸透させる

ひび割れを通じて鉄筋に亜硝酸イオンを供給する①コンクリート表面を下地処理する②亜硝酸リチウム水溶液を塗布し，内部へ含浸させる ⇒ 鉄筋防錆③亜硝酸リチウムの溶出を防ぐために、ケイ酸リチウムを塗布する⇒ 劣化因子の遮断
51

コンクリート表面から鉄筋に向けて亜硝酸イオンを浸透させる

52【亜硝酸リチウム内部圧入工法】 ・・・ リハビリカプセル工法『亜硝酸イオンによる鉄筋腐食の抑制』（NETIS：CG-120005-A）①コンクリートにφ10mmの削孔を500mm程度の間隔で行う②小型の加圧装置を設置して亜硝酸リチウム水溶液を内部圧入する ⇒ 鉄筋防錆
③削孔箇所を無収縮グラウト材にて埋め戻す
53

削孔箇所から鉄筋周囲へ亜硝酸イオンを圧入する

549亜硝酸リチウムによる鉄筋防錆効果【断面修復工法】『亜硝酸イオンによる鉄筋腐食の抑制』『コンクリート劣化部の除去』およびそれに伴う『内部の塩化物イオンの除去』①かぶりコンクリートの不良部をはつりとり，鉄筋を露出させる②露出した鉄筋の錆をケレンした後，防錆ペーストとして亜硝酸リチウム含有モルタルを塗布する ⇒ 鉄筋防錆③ポリマーセメントモルタルにて断面欠損部を修復するはつりだした鉄筋に直接亜硝酸イオンを供給する

55

水道水塩水

亜硝酸リチウム
56

技術資料P.50

３．３ ASRの補修【ASR補修工法の種類と要求性能】①劣化因子の遮断 （水分）【表面被覆工法】
有機系被覆材
無機系被覆材【表面含浸工法】
シラン系撥水材 （内部からの水分逸散）
表面改質剤 （コンクリート表層部の緻密化）【ひび割れ注入工法】
樹脂系注入材 （ひび割れ追従性）
超微粒子セメント系注入材②ASRゲル膨張の抑制【亜硝酸リチウム内部圧入】 【亜硝酸リチウムの活用】
ひび割れ注入工

内部圧入工
57

技術資料P.58【表面被覆工法】【ひび割れ注入工法】 ・・・ リハビリシリンダー工法（NETIS：CG-110017-A）『ひび割れ注入材による劣化因子（水分）の遮断』
プラスアルファとして『リチウムイオンによるゲルの非膨張化』を部分的に付与『表面被覆材による劣化因子（水分）の遮断』
プラスアルファとして『リチウムイオンによるゲルの非膨張化』を部分的に付与①コンクリート表面を下地処理する②亜硝酸リチウム水溶液を塗布し，内部へ含浸させる ⇒ ゲルの非膨張化③亜硝酸リチウムを含有したポリマーセメントモルタル系表面被覆材にてコンクリート表面をコーティングする ⇒ ゲルの非膨張化、劣化因子の遮断④被覆層の保護のために，上塗りを行う①自動低圧注入器をひび割れに沿って設置する②亜硝酸リチウム水溶液を先行注入する ⇒ ゲルの非膨張化③超微粒子セメント系注入材を本注入 ⇒ ひび割れ閉塞、劣化因子遮断
ひび割れ周辺のコンクリートにリチウムイオンを供給する

58

59

コンクリート表層部にリチウムイオンを浸透させる60

10

【表面含浸工法】【亜硝酸リチウム内部圧入工法】 ・・・ ASRリチウム工法『表面含浸材による劣化因子の遮断』
プラスアルファとして『リチウムイオンによるゲルの非膨張化』を部分的に付与（NETIS：KK-010026-A）『リチウムイオンによるゲルの非膨張化』

・コンクリートに削孔して，亜硝酸リチウム40%水溶液を加圧注入．
注入量： Li/Naモル比0.8となるLiNO2
削孔径： φ10mm，20mm，38mm
削孔間隔 ： 500mm，750mm，1000mm
注入圧力 ： 0.5MPa〜1.5MPa
注入期間 ： 20日〜40日程度①ひび割れ注入および表面被覆により，コンクリート表面のひび割れを閉塞する②コンクリートに小径の削孔を行い，圧入孔とする③油圧式圧入装置，配管，パッカーを設置して，亜硝酸リチウムを加圧注入する④所定の量の亜硝酸リチウムをコンクリート内部に圧入した後，削孔箇所を無収縮グラウト材にて埋め戻す①コンクリート表面を下地処理する②亜硝酸リチウム水溶液を塗布し，内部へ含浸させる ⇒ ゲルの非膨張化③亜硝酸リチウムの溶出を防ぐために、ケイ酸リチウムを塗布する⇒ 劣化因子の遮断
コンクリート表層部にリチウムイオンを浸透させる

61

削孔箇所からコンクリート内部全体へリチウムイオンを圧入する

62

技術資料P.67

３．５ 事例紹介表面含浸工（１）塩害で劣化した橋台の補修【使用材料】
・亜硝酸リチウム系表面含浸材『プロコンガードプライマー』

採用された工法 ： 表面含浸工法『プロコンガードシステム』（亜硝酸リチウム系＋ケイ酸リチウム系）【対象構造物】
・山間部にあるRC橋台【塩害による劣化状況】
・幅0.1〜0.2mmのひび割れ
・塩化物イオン含有量1.8kg/m3
・鉄筋腐食度はごく軽微

亜硝酸リチウム系表面含浸材『プロコンガードプライマー』【塩害の抑制方針】
・劣化因子の遮断
・将来的な鉄筋腐食抑制（不動態被膜再生）①下地処理工コンクリート表面を高圧洗浄し、表面の汚れや油分などを除去する②亜硝酸リチウム系含浸材塗布③養生工「プロコンガードプライマー」をローラーにて塗布し、内部へ含浸させる「プロコンガードプライマー」塗布完了後、12時間以上の養生期間をおく

63

表面含浸工

64

『プロコンガードシステム』で期待される塩害抑制効果【使用材料】
・ケイ酸リチウム系表面含浸材『プロコンガード』

・1層目の亜硝酸リチウム系含浸材⇒ 亜硝酸イオンが鉄筋の不動態被膜を再生し，鉄筋腐食を抑制
・2層目のケイ酸リチウム系含浸材⇒ 塩化物イオン、水、酸素等の劣化因子を遮断

ケイ酸リチウム系表面含浸材『プロコンガード』・劣化程度が軽微な場合
・将来的な鉄筋腐食を抑制する場合④ケイ酸リチウム系含浸材塗布⑤施工完了

主に予防保全的な使い方が効果的「プロコンガード」をローラーで塗布し、内部へ含浸させる
6566

11

技術資料P.69
亜硝酸リチウム内部圧入工法（２）塩害で劣化したRC床版の補修【使用材料】・ひび割れ注入材、ポリマーセメントペースト採用された工法 ： 亜硝酸リチウム内部圧入工法『リハビリカプセル工法』【対象構造物】
・鋼橋のRC床版【塩害による劣化状況】
・幅0.1〜0.4mmのひび割れ
・塩化物イオン含有量3.0kg/m3（内在塩分の可能性大）・鉄筋腐食により一部断面欠損【塩害の抑制方針】
・鉄筋腐食抑制（不動態被膜の再生）①着工前（劣化状況）②表面漏出防止（ひび割れ注入）③表面漏出防止（表面シール）

コンクリート表面からの漏出防止として，ひび割れ注入工を実施する（幅0.2mm以上）

同様に，幅0.2mm未満のひび割れやジャンカ等に対し，表面シールを行う

67

68

亜硝酸リチウム内部圧入工法

亜硝酸リチウム内部圧入工法【使用機材】
・鉄筋探査機、ダイヤモンドコアドリル（φ10mm）【使用機材】
・カプセル式圧入装置④鉄筋探査工⑤圧入孔削孔⑥加圧パッカーの設置⑦リハビリカプセル設置工

圧入孔の削孔時に鉄筋を損傷させることのないよう，鉄筋探査を行う

圧入孔として，φ10mmのコア削孔を行う．
本橋では削孔ピッチを500mm間隔とした．

全圧入孔に加圧パッカー（接続用治具）を設置する．

加圧パッカーにカプセル式圧入装置（リハビリカプセル）を設置し，圧入ホースと接続する

69

70

亜硝酸リチウム内部圧入工法

亜硝酸リチウム内部圧入工法【使用材料】
・浸透拡散型亜硝酸リチウム40％水溶液【使用材料】
・高分子件浸透性防水材

浸透拡散型亜硝酸リチウム『プロコン40』『リハビリカプセル』⑧内部圧入工⑨圧入孔充填工⑩表面保護工

所定量の浸透拡散型亜硝酸リチウムを加圧注入する．
圧入対象はコンリート表層150〜200mm

圧入完了後，配管を撤去し，エポキシ樹脂または無収縮グラウト材にて圧入孔を充填する

コンクリート内部への劣化因子の侵入抑制のため，表面含浸工または表面被覆工による表面保護を行う
71

⑪施工完了

7212

技術資料P.75（３）ASRで劣化した橋台の補修『リハビリカプセル工法』で期待される塩害抑制効果採用された工法 ： 亜硝酸リチウム内部圧入工法『ASRリチウム工法』

・コンクリート表層部150〜200mmの範囲に浸透した亜硝酸リチウム⇒ 亜硝酸イオンが鉄筋の不動態被膜を再生し，鉄筋腐食を抑制
・コンクリート表面の表面保護工⇒ 施工後の塩化物イオンの侵入を遮断（イオンバランスを保つ）【対象構造物】
・橋台【ASRによる劣化状況】
・亀甲状ひび割れ発生
・最大ひび割れ幅：6.0mm
・残存膨張量：0.081%（JCI-DD2法）
0.15%（カナダ法）

・塩分濃度が高い場合
・鉄筋腐食が進行している場合
・直ちに鉄筋を防錆したい場合【ASRの抑制方針】
・アルカリシリカゲルの非膨張化

根本的な鉄筋腐食抑制効果①着工前（劣化状況）

7374

亜硝酸リチウム内部圧入工法

亜硝酸リチウム内部圧入工法【使用材料】・ひび割れ注入材、ポリマーセメントペースト【使用機材】
・鉄筋探査機、ダイヤモンドコアドリル②表面漏出防止（ひび割れ注入）③表面漏出防止（表面シール）④鉄筋探査工⑤圧入孔削孔コンクリート表面からの漏出防止として，ひび割れ注入工を実施する（幅0.2mm以上）

同様に，幅0.2mm未満のひび割れやジャンカ等に対し，表面シールを行う

圧入孔の削孔時に鉄筋を損傷させることのないよう，鉄筋探査を行う

圧入孔として，φ20mmのコア削孔を行う．
本橋台では削孔ピッチを500mm間隔とした．

75

76

亜硝酸リチウム内部圧入工法

亜硝酸リチウム内部圧入工法【使用機材】
・油圧式圧入装置【使用材料】
・浸透拡散型亜硝酸リチウム40％水溶液⑥圧入装置の設置⑦試験加圧注入工⑧本加圧注入工⑨圧入孔充填工

圧入孔に加圧パッカー，耐圧ホースをつなぎ，圧入装置まで配管する

全孔を1孔ずつ試験的に加圧注入する
背面への漏出など不適切な孔を検出する
各孔の圧入速度を測定する

所定量の浸透拡散型亜硝酸リチウムを加圧注入する

圧入完了後，配管を撤去し，無収縮グラウ
ト材にて圧入孔を充填する

777813『ASRリチウム工法』で期待されるASR抑制効果
・内部圧入されたリチウムイオンがコンクリート浸部にまで浸透⇒ コンクリート内にあるASRゲルは非膨張化され，ASRの進行が抑制される・残存膨張量が大きい場合
・過去の補修が再劣化している場合
・構造物の重要度が高い場合根本的なASR抑制効果※ASRリチウム工法の詳細については，ASRリチウム工法
協会のHP（http://www.asrli.jp/）もご参照ください．
7980

おわりにコンクリートは安価で優れた構造材料として社会資本の根幹を成す多くのコンクリート構造物は高齢化が進んでいるのが現状
適切な維持管理によって構造物の長寿命化、延命化を図ることが急務
維持管理分野の適切な知識と技術を有する技術者が，常に新しい知見を吸収し，活躍することによってのみ，既設コンクリート構造物の長寿命化，延命化が図られる『持続可能な社会の形成』
これこそが今後我々が進むべき将来像
81

14